Weston-Normalelement. 355 



Schüttelappai'at bewerkstelligt werden. Ein zweistündiges Schütteln genügt voll- 

 kommen. Das Verreiben in einer Schale hat den Vortheil, dass der nicht aufgelüste 

 Theil zur Anfertigung der Paste gebraucht werden kann; denn die Krystalle sind 

 dann schon zerkleinert und es lässt sich die Paste deshalb leichter herstellen. Ausser- 

 dem kann man diese feingeriebenen Krystalle benutzen , um damit die Amalgam- 

 Oberfläche im Elemente zu belegen. 



Zur Anfertigung der gesättigten Cadmiurasulfatlösung behandle man 100 Ge- 

 wichtstheile mit 100 Gewichtstheilen Wasser. Es lösen sich nur ca. 76 Gewichts- 

 theile CdSO^. 



Weiter wird, wie aus der Abbildung ersichtlich, der übrige Theil des 

 Apparates fast ganz mit grösseren Cadmiumsulfat-Krystallen beschickt und 

 die dazwischen gebliebenen Lücken werden mit gesättigter Cadmiumsulfat- 

 lösung ausgefüllt. Luftbläschen entfernt man mittelst eines Platindrahtes. 



Endlich wird das Gefäss mittelst Gummistopfens verschlossen. LTm 

 dabei die darunter befindliche Luft beim Eindrücken nicht zu compri- 

 miren, legt man, bevor der Stopfen eingeführt wird, einen Platindraht an 

 die Seite : die Luft kann dann entweichen. Man drückt aber den Stopfen 

 nicht zu weit ein. Es soll noch etwas Luft unter dem Stopfen zurück- 

 bleiben, da andernfalls in heissen Sommermonaten oder im Thermostat 

 das Gefäss gesprengt werden kann. Nachdem man den zwischen Stopfen 

 und Hals gelegenen Platindraht herausgezogen hat, ist das Element luft- 

 dicht verschlossen. Schliesslich wird der Stopfen mit Siegellack oder 

 Marineleim bedeckt. 



Hat man jetzt das Element in den Thermostat gebracht und 

 zwei Stunden darin belassen, um ihm eine bekannte Temperatur zu er- 

 theilen, so darf man noch nicht behaupten, die jetzt gefundene elektro- 

 motorische Kraft sei die, welche dem Elemente zukommt. Es giebt 

 Fälle, dass es Tage, selbst bis vier Wochen dauert, bevor der definitive 

 Gleichgewichtszustand im Element vollständig erreicht ist. Man kann 

 aber sagen, dass das Element schon nach 48 Stunden seine definitive 

 elektromotorische Kraft bis auf etwa 0,3 Millivolt erreicht hat. 



Um die elektromotorische Kraft eines angefertigten Elementes 

 jeden Augenblick feststellen zu können, braucht man ein Standardelement, 

 über welches sogleich Näheres folgt. 



Für manche Zwecke ist der innere Widerstand des beschriebenen Elementes 

 {500 bis 50O0 Ohm je nach der Schichtdichte der Paste und der Grösse der Krystalle) 

 zu gross. Man lässt dann die Cadmiumsulfatkrystalle fort und wählt die Paste und 

 das Amalgam nur 1 mm dick. Weiter wird man den Querschnitt des Elementes 

 gleichmässig vergrössern (Boss [69]). 



Soll das Element transportirt werden, so ist es ZAveckmässiger, 

 an Stelle des Quecksilbers eine amalgamirte Platinelektrode zu ver- 

 wenden. Weiter kommt auf die Paste eine Schicht gereinigter, mit 



23* 



